144 
M. Vuönik, 
Leucit und Akmit weisen die betreffenden Analysen 1 nur Spuren 
von Calcium nach. Gebildet hat sich der Feldspat jedenfalls aus 
Bestandteilen des Akmit und Leucit. Danach könnte man ihn 
eher für einen Natronfeldspat halten, indem der Akmit das Natron- 
silikat lieferte und die Tonerde aus dem Leucit stammt. 
Nun ist das Kristallisationsvermögen des Natronfeldspats aber 
sonst gleich Null 2 und er wird unter gewöhnlichen Umständen nicht 
kristallinisch erhalten. Wenn aber durch Zusätze die innere Reibung 
genügend vermindert wird, ist die Ausscheidung eines Natronfeld- 
spats immerhin möglich. Nach Lemberg und Doelter 3 4 zersetzt 
sich der Leucit aber gern in Orthoklas und Nephelin und 
es ist ja möglich, daß sich auf diese Weise ein Kali-Natron- 
feldspat gebildet hat. Damit in Übereinstimmung ist vielleicht 
auch, daß dort, wo sich überhaupt kein Leucit mehr gebildet hat, 
mehr Feldspat auftritt als dort, wo sich der Feldspat neben dem 
Leucit gebildet hat. Auch Hussak 4 beobachtet au natürlichen 
Leuciten die Zersetzung von Leucit in Orthoklas und Nephelin. 
Über den Akmit läßt sich nur das wiederholen, daß sein Kristalli- 
sationsvermögen entgegen den meisten übrigen Augiten fast Null 
ist ; ferner zersetzt sich Akmit in der Regel , wobei sich dann 
immer Magnetit bildet. Nur bei dem ersten Versuche ist er zu 
einem eisenhaltigen Glase erstarrt. 
Vergleichen wir wieder das Ergebnis der Schmelzpunkte, so 
sieht man, daß der Unterschied zwischen T, und T 2 bei den 
kristallinischen Gemengen wieder zwischen 20° und 3ü° beträgt 
und der Schmelzpunkt ziemlich mit dem arithmetischen Mittel iiber- 
einstimmt; nur bei dem dritten Versuche ist ein beträchtlicher 
Unterschied. Bei dem Schmelzpunkt der Gläser ließ sich nur im 
zweiten Falle ein Schmelzpunktsintervall konstatieren, während 
man bei den übrigen die Unterscheidung von T, und T„ nicht 
machen konnte. 
III. Reihe. Labrador — Ägirin — Eläolith. 
Verwendet wurden Labradorit von Kamenoi-Brod bei 
Kiew, T. — 1210°, Ägirin 5 6 von Norge, 970° — 1010° und 
Eläolith von Miass im Ural 0 , T 1190° — 1220°. 
’ Hintze, Handb. d. Min. II. Bd. p. 1311, 1133 I — V. 
2 Siehe Doelter, Physik.- chem. Mineralogie, p. 112. 
3 Doelter, Physik.- chem. Mineralogie, p. 121. 
4 Hussak, Über Leucitpseudokristalle im Phonolith. N. Jahrb. 1890. 
I. Bd. p. 107. 
5 Der verwendete Ägirin ist der von Doelter analysierte; Tscher- 
maks, Min.-petrogr. Mitteilungen. Neue Folge. II. Bd. Wien 1873. 
6 Analyse von St. Tedeschi: Si0 2 43.27, Al 2 0 3 36.52, CaO, MgO 
Spuren, K 2 0 3 . 25, Na 2 0 16 . 73, H 2 0 0 . 60, Summe 100 . 37. 
